TCVN9501:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9501:2013 về Xi măng đa cấu tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9501:2013 XI MĂNG ĐA C Ấ U TỬ Compos i te cements Lời nói đầu TCVN 9501:2013 d o Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xâ y dựng bi ê n soạn, Bộ Xây dựng đ ề ngh ị , Tổng cục Ti ê u chu ẩ n Đo lường Ch ấ t lượng th ẩ m đ ị nh, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XI MĂNG ĐA C Ấ U TỬ Compos i te cements 1. Phạm v i áp dụng Ti ê u chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng đa c ấ u tử. 2. Tài liệu vi ệ n dẫn Các tài liệu vi ệ n dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản mới nh ấ t, bao gồm cả các sửa đổi, b ổ sung (n ế u có). TCVN 141:2008, Xi m ă ng - Phương pháp phân tích h óa học; TCVN 4030:2003, Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn; TCVN 4315:2007, Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng; TCVN 4316:2007, X i măng poóc lăng x ỉ lò cao; TCVN 4787:2009 (EN 196-7:2007), Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử; TCVN 6016:2011 (ISO 679:2009), Xi m ă ng -Phương pháp thử - X á c định cường độ; TCVN 6017:1995, Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định; TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp; TCVN 6882:2001, Phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng; TCVN 8824:2011, Xi măng - Phương pháp x á c định độ co khô của vữa; TCVN 8825.2011, Phụ gia khoáng cho bê tông đ ầ m lăn; TCVN 8827:2011, Phụ gia kho á ng hoạt t í nh cao dùng cho b ê tông và vữa -Silica f ume v à t ro trấu nghiền m ị n; TCVN 8875:2011, Xi măng n ở - Phương ph á p thử; TCVN 8877:2011, X i măng - Phương ph á p xác định độ n ở au t oclave; TCVN 8878:2011, Phụ gia công ngh ệ cho sản xuất xi măng; TCVN 9807:2013, Thạch cao đ ể s ả n xu ấ t xi măng. 3. Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu 3.1 Xi măng đa cấu tử là ch ấ t kết dính thủy, được sản xuất bằng cách nghi ề n mịn hỗn hợp clanhke xi măng poóc lăng với một lượng thạch cao cần thi ế t và các phụ gia khoáng hoặc bằng cách trộn đ ề u hỗn hợp các phụ gia khoáng đã nghiền m ị n với xi măng poóc lăng; trong đ ó tổng hàm lượng phụ gia khoáng tr ê n 40 % đ ế n 80 % theo kh ố i lượng xi măng; C ó th ể sử dụng phụ gia c ô ng nghệ (n ế u cần) trong qu á tr ì nh nghiền. 3.2 Xi măng đa cấu t ử g ồ m hai mác được k ý hi ệ u: CC30, CC40 trong đ ó : - CC l à k ý hiệu quy ước cho xi m ă ng đa cấu tử; - Các t rị số 30, 40 là cường độ nén tối thiểu m ẫ u vữa chuẩn ở tuổi 28 ngày đóng rắn, tính bằng MPa , xác đ ị nh theo TCVN 6016:2011 (ISO 679:2009). 4. Quy đ ị nh chung 4.1 Clanhke x i măng poóc lăng dùng để sản xuất xi măng đa cấu tử c ó hàm lượng magie ox í t (MgO) không lớn hơn 5 %. Hàm lượng MgO xác định theo tiêu chuẩn TCVN 141:2008. 4.2 Phụ gia khoáng dùng đ ể sản xuất xi măng đa c ấ u tử thỏa m ã n các y ê u cầu của tiêu chuẩn sa u: - Tro bay th ỏ a m ã n TCVN 8825:2011; - Silica f ume và tro trấu th ỏ a m ã n TCVN 8827:2011; - Xỉ lò cao th ỏ a m ã n TCVN 4315:2007; - Các phụ gia khoáng kh á c th ỏ a m ã n TCVN 6882:2001. 4.3 Phụ gia công nghệ thỏa m ã n TCVN 8878:2011. 4.4 Thạch cao để sản xuất xi măng đa cấu tử có ch ấ t lượng theo TCVN 9807:2013. 5. Y ê u cầu kỹ thuật Các chỉ ti ê u kỹ thuật của xi măng đa cấu tử quy định trong Bảng 1. Bảng 1 - Y ê u c ầ u kỹ thuật của x i m ă ng đa cấu tử T ê n chỉ tiêu M ức CC30 CC40 1. Cư ờ ng độ nén, MPa, không nhỏ hơn - 3 ngày - 28 ngày 12 14 30 40 2. Thời gian đ ô ng kết, ph ú t - Bắt đầu, khôn g sớm hơn - Kết thúc, không muộn hơn 45 420 3. Độ mịn, phương pháp Blaine, cm 2 /g, kh ô ng nhỏ h ơ n 2800 4. Độ nở autoclave, %, kh ô ng lớn hơn 0,8 5. Độ co autoclave, %, không lớn hơn 0,2 a 6. Độ co khô,%, kh ô ng lớn hơn 0,15 a 7. H à m lượng ion clo (Cl - ),%, không lớn hơn 0,1 8. Hàm l ượng anhydric sunphuric (SO 3 ),%, không lớn hơn 4,0 a Chỉ thử khi có y ê u c ầ u của khách h à ng 6. Phương pháp thử 6.1 Lấy mẫu và chu ẩ n bị mẫu thử theo TCVN 4787:2009 (EN 196-7:2007). 6.2 Hàm lượng ion c l o và hàm lượng anhydric sunphuric xác định theo TCVN 141:2008. 6.3 Thời gian đông kết xác đ ị nh theo TCVN 6017:1995. 6.4 Độ nở autoclave và độ co autoclave xác định theo TCVN 8877:2011. 6.5 Cường độ nén xác định theo TCVN 6016:2011 (ISO 679:2009), nhu cầu nước cho vữa xi măng được xác đ ị nh theo Phụ lụ c A. 6.6 Độ mịn xác định theo TCVN 4030:2003. 6.7 Độ co khô xác định theo TCVN 8824:2011. 7. Ghi nhãn, bao gói, vận chuy ể n v à bảo quản 7.1 Gh i nh ã n 7.1.1 Xi măng đa cấu tử khi xuất xư ở ng ở dạng rời hoặc đ ó ng bao phải có phi ế u kiểm tra chất lượng kèm theo với nội dung sau: - Tên cơ sở sản xuất; - Tên, mác xi măng th e o ti ê u chuẩn này; - Giá tr ị các mức chỉ ti ê u theo Đi ề u 5; - Khối lượng xi măng xu ấ t xưởng và số hiệu lô; - Ngày, tháng, năm xuất xưởng. 7.1.2 Tr ê n v ỏ bao xi măng ngoài nhãn hiệu đã đ ăng k ý , c ầ n ghi r õ : - T ê n và k ý hiệu xi m ă ng theo ti ê u chuẩn này; - T ê n cơ s ở s ả n xuất; - Khối lượng tịnh của bao; - Tháng, n ă m sản xuất; - Hư ớ ng d ẫ n sử dụng và bảo qu ả n. 7.2 Bao gói 7.2.1 Bao đựng xi măng đa cấu tử đ ả m bảo không làm giảm ch ấ t l ư ợng xi m ă ng và kh ô ng b ị rách vỡ khi vận chuyển và bảo quản. 7.2.2 Khối lượng tịnh cho mỗi bao xi măng (50 ± 0,5) kg hoặc theo thỏa thuận v ớ i khách hàng. 7.3 Vận chuy ể n 7.3.1 Không được vận chuyển xi măng đa cấu tử chung với các loại hàng hóa gây ảnh hư ởn g x ấ u t ớ i chất lượng của x i măng. 7.3.2 Xi m ă ng bao được vận chuy ể n bằng các phương tiện vận t ả i có che chắn ch ố ng mưa và ẩ m ư ớ t. 7.3.3 Xi măng r ờ i được vận chuyển bằng phương tiện chuy ê n dùng. 7.4 Bảo quản Kho chứa xi m ă ng bao phải đảm bảo khô, sạch, nền cao , có tường bao và mái che chắc chắn, có lối cho xe ra vào xuất nhập d ễ dàng. Các bao xi m ă ng x ế p cách tường ít nh ấ t 20 cm và ri ê ng theo từng lô. Phụ lục A ( Quy định) Phương ph á p xác định nhu c ầ u nư ớ c cho v ữ a xi măng thử cường độ A.1 Nguyên tắc Xi măng đa cấu tử ch ứ a các phụ gia khoáng v ớ i tổng hàm lượng từ trên 40 % đ ế n 80 % theo khối lượng. Mỗi phụ gia có nhu c ầ u nước khác nhau, do đó để đ ả m bảo độ dẻo vữa xi măng cần xác định nhu cầu nước dùng ch ế tạo cường độ vữa xi măng . Nhu cầu nước là lượng nước c ầ n thi ế t để mẫu vữa x i măng đạt được độ ch ả y nằm trong gi ớ i hạn (120 ± 5) mm. A.2 Thiết b ị và dụng cụ A.2.1 Thi ế t b ị , d ụng cụ, xác đ ị nh độ ch ả y vữa xi măng đa cấu tử theo TCVN 8875:2011 hoặc ASTM C230/C230M-13 . A.2.2 Máy trộn hành tinh phù hợp v ớ i TCVN 6016:1995 (ISO 679:1989). A.3 Cách tiến hành Cân 450 g xi măng và 1350 g cát (thỏa mãn TCVN 6227:1996) và khoảng 240 ml nước. Trộn vữa nh ư quy trình trong TCVN 6016:2011. D ù ng g iẻ kh ô lau sạch bàn dằn, đặt khâu h ì nh côn vào giữa mặt bàn dằn. Dùng th ì a múc vữa vào kh â u thành hai lớp. Lớp vữa thứ nhất c ó chi ề u dày khoảng 25 mm và d ừ ng ch ả y đầm 20 cái với lực phù hợp sao cho vữa đồng đ ề u trong khâu. Lớp vữa thứ hai được đi ề n đ ầ y cao hơn đỉnh khâu khoảng 20 mm và ti ế n hành đ ầ m tương tự lớp thứ nhất. Dùng dao c ắ t bỏ lớp vữa th ừ a khỏi mặt khâu. Dùng gi ẻ khô lau sạch mặt bàn dằn và nước tách ra ở cạnh khâu. Nh ấ c khâu theo chi ề u thẳng đứng (thời đi ể m nh ấ c khâu kh ô ng lớn hơn 1 min k ể từ khi đi ề n đầy vữa vào khâu). Ngay lập tức cho bàn dằn r ơ i tự do 20 l ầ n trong thời gian 15 s . Dùng thước kẹp đo đường k í nh khối vữa ở các khoảng cách thích hợp tại ít nh ấ t 4 vị trí đo. Độ ch ả y thu được là kết quả trung b ì nh cộng của 4 l ầ n đo. Thử m ẻ vữa với các lượng nước khác nhau cho đ ế n khi nh ậ n được độ chảy (120 ± 5) mm. Lấy giá tr ị lượng nước này để đong lượng nước kh i ch ế tạo mẫu thử cường độ. A.4 Biểu thị kết qu ả Kết quả đo nhu c ầ u nước của vữa xi m ă ng để thử cường độ biểu thị theo B ả ng A.1. Bảng A.1 - K ế t qu ả đo K ế t quả Ngày đo S ố lượng m ẫ u M ẫ u 1 Mẫu 2 Lượng nước đ ạ t độ chảy (120 ± 5) mm N1 N2 Lượng nước trung b ì nh N tb = (N1+N2)/2